Nr. 41. 



l!»ll. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XXVI. Jahrg. 523 



hart. Andererseits geht aus den Erörterungen des 

 vorigen ohne weiteres hervor, daß hei langsam er- 

 kalteten 1 'rohen durch künstliche Alterung zwar in 

 den meisten Fällen noch eine weitere Bildung von 

 Elementarmagneten möglich sein wird, daß dagegen 

 eine stärkere Ausbildung der bereits vorhandenen 

 Komplexe nur dann eintritt, wenn man eine Alterungs- 

 temperatur wählt, die so hoch liegt, daß sie überhaupt 

 imstande ist, noch stärkere Komplexe zu bilden, als 

 dies schon durch die langsame Abkühlung erreicht wurde. 



10. Die in den beiden letzten Abschnitten dar- 

 gestellten Versuchsergebnisse lassen erkennen, warum 

 wir bei der Alterung Heu sler scher Bronzen nicht 

 schlechtweg von einem „Temperaturoptimum" zur 

 „Überführung in einen möglichst stark magnetisier- 

 baren Zustand" sprechen können. Es läßt sich nur 

 soviel sagen , daß zur Erreichung großer Maximal- 

 suszeptibilität, also magnetisch möglichst weichen 

 Materials, zunächst eine möglichst starke Abschreckung 

 von Kotglut aus und dann eine Alterung bei möglichst 

 tiefer Temperatur erforderlich ist. Die Sättigungs- 

 magnetisierung dagegen nimmt bei allen Alterungs- 

 temperaturen bis ziemlich dicht unterhalb der oberen 

 Grenze der Umwandlungspunkte stets sozusagen den- 

 selben Wert an. 



11. Die Alterungs-Strnkturumlagerungen zeigen 

 unter Umständen ziemlich starke und lang andauernde 

 Nachwirkungserscheinungen. Im allgemeinen sind die- 

 selben um so geringer, je weiter die Ausbildung der 

 ferromagnetischen Elementarmagnete bzw. deren Kom- 

 plexe vorgeschritten ist. Im einzelnen aber ergaben 

 sich hier, besonders nach kürzeren Alterungszeiten, 

 noch sehr viele Beobachtungsresultate, welche die zu- 

 grunde liegenden Gesetzlichkeiten nicht erkennen 

 ließen, was durch Übereinanderlagerung der ver- 

 schiedenen hier möglichen Nachwirkungen sehr gut 

 verständlich ist. 



12. Die im vorigen beschriebenen Alterungs- 

 erscheinungen zeigten sich sowohl bei der Schmiede- 

 probe als auch bei der gewöhnlichen Gußprobe, in 

 bezug auf die allgemeinen Alterungsverhältnisse be- 

 steht also zwischen beiden kein genereller Unterschied. 



13. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß diese 

 sämtlichen an Aluminium-Manganbronzen beobachteten 

 Alterungserscheinungen sich generell auch bei allen 

 anderen Heu sler sehen Legierungen wiederfinden; an 

 Stelle der obigen Verbindung (AI M s ) x wären dann 

 die entsprechenden anderen Verbindungen einzusetzen. 



Es sei noch besonders darauf aufmerksam gemacht, 

 daß durch die vorliegenden Versuche zwar die meisten 

 bisherigen Annahmen über die qualitativen und quanti- 

 tativen Alterungsverhältnisse der Heu sler sehen Legie- 

 rungen sich als irrig erwiesen haben , daß indessen 

 die letzten Schlußfolgerungen der Starck-Haupt- 

 Preuss er sehen Messungen hierdurch wohl keine 

 Änderung erfahren dürften, so daß wir nach wie vor 

 mit Herrn Heusler die Verbindung (Äl M 3 ) x als den 

 Träger der ferromagnetischen Eigenschaften ansehen 



müssen. 



* * 



Die vorliegenden Alterungsstudien Heuslerscher 

 Aluminium-Mauganbronzen haben also im wesentlichen 

 zur Aufdeckung zweier neuen Grundtatsachen der 

 ganzen Alterungsprozesse geführt. Zunächst wurde 

 gezeigt, welche innigen Beziehungen zwischen der 

 Lage der magnetischen Umwandlungstemperatur und 

 den Abkühlungs- bzw. Alterungsvorgängen bestehen, 

 womit zugleich auch die Resultate meiner früheren 

 Umwandlungsversuche ihre Erklärung gefunden haben. 

 Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist aber 

 zweifellos der Nachweis, daß außer der bisher nur 

 angenommenen einen Strukturänderung beim Altern, 

 welche die Ausbildung der ferromagnetischen Elementar- 

 magnete zur Folge hat, nebenher noch eine nicht minder 

 wichtige zweite Umlagerung vor sich geht, durch 

 welche die freie Richtbarkeit der Elementarmagnete in 

 wesentlichster Weise beeinflußt wird, und welche man 

 sich als eine Komplexbildung zwischen den einzelnen 

 Elementarmagneten vorstellen kann. Es hat sich ge- 

 zeigt, daß gerade diese zweite Alterungsumlagerung 

 zu Magnetkomplexen, von der bisher als Resultat der 

 Alterung noch gar nichts bekannt war, die ganzen 

 Alterungserscheinungen unter Umständen in markan- 

 tester Weise zu modifizieren vermag, und dabei die innere 

 Konstitution dieser Legierungen in einschneidendster 

 Weise verändert. Wir können daher mit Sicherheit 

 voraussagen, daß diese zweite Alterungsstruktur- 

 änderung außer bei den magnetischen auch noch bei 

 anderen physikalischen Messungen deutlich zutage 

 treten wird. In der Tat ist mittlerweile auch bereits 

 von gänzlich anderer Seite ein neuer experimenteller 

 Nachweis für diese zweite Strukturänderung erbracht 

 worden, nämlich in erster Linie durch die kalorimetri- 

 schen Messungen 1 ) des Herrn Dippel und dann in 

 indirekter Weise auch noch durch die Versuche des 

 Herrn F. A. Schulze über die elektrische Leitfähig- 

 keit und die thermoelektrische Kraft 2 ) dieser Bronzen. 

 Bei allen diesen Untersuchungen, welche auf Ver- 

 anlassung von Herrn F. Richarz ausgeführt wurden, 

 sind bereits die Resultate meiner vorliegenden Unter- 

 suchungen zugrunde gelegt und unter anderem nur 

 Alterungen oberhalb des primären magnetischen 

 Umwandlungspunktes vorgenommen. 



Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, 

 welches wunderbare Material wir in den Heu sler sehen 

 Legierungen ganz besonders zur Untersuchung mag- 

 netischer Grundfragen besitzen, sind wir doch jetzt 

 imstande, speziell durch die ferromagnetische Alterung 

 oberhalb der primären Umwandlungstemperatur ab- 

 geschreckter Bronzen, in becp-iemster Weise nicht nur 

 die Sättigungsintensität, also den Bestand an Ele- 

 mentarmagneten, sondern auch die Größe der inneren 

 Kräfte innerhalb der weitesten Grenzen ganz nach 

 Belieben zu variieren. Es dürfte sich daher empfehlen, 

 in ganz besonderem Maße auch die Heusler sehen 



') E. Dippel, Diss. Marburg 1910; vgl. hierüber auch 

 S. 124 — 126 meiner ausführlichen Publikation (1. c). 



8 ) Verhandl. d. Deutsch. Physikal. Ges. 11, 8. 1004 

 —1005, 1910; vgl. hierüber auch F. Richarz, Physikal. 

 Ztschr. 12, 8. 157, 1911. 



